— 356 — 



bianco sporco, alla luce dell'arco presenta una fluorescenza debole di colore 

 leggermente bluastro ; finalmente la terza qualità, proveniente dalla Badische 

 Anilin-Fabrik di Ludwigsbafen, si presenta in piccole laminette brillanti, 

 bianche, alla luce dell'arco voltaico diventa vivacemente fluorescente con un 

 colore violetto ; dall'insieme dei caratteri fisici risulterebbe più pura la terza 

 qualità, meno pura la prima. 



La disposizione sperimentale adottata è la solita: l'Antracene veniva 

 disposto, il più uniformemente possibile, in uno strato dello spessore di circa 

 2-3 millimetri su una lamina orizzontale circolare di rame (diam. == 9 cm.), 

 in comunicazione col suolo. Sopra questo strato di Antracene alla distanza 

 di un centimetro era collocata una rete metallica in comunicazione con un 

 elettrometro a foglia di alluminio ; lo strato di Antracene veniva illuminato 

 colla luce di una lampada ad arco (da 50 Volta, a corrente alternante, rego- 

 labile a mano) posta a circa un metro di distanza dall'apparecchio ; la luce 

 dell'arco veniva diretta sull' Antracene mediante una lente di quarzo ed uno 

 specchio di acciaio. Onde ottenere una luce di intensità costante si proiet- 

 tavano con una lente i carboni dell'arco su uno schermo di fianco e si cer- 

 cava di mantenerli ad una distanza determinata durante tutte le misure. 



La misura si effettuava così: si caricava il sistema, formato dall'elet- 

 trometro e dalla rete, positivamente ad un potenziale di circa 250 Volta, e 

 poi con un contasecondi si determinava il tempo impiegato dalla fogliolina 

 di Alluminio dell'elettrometro a percorrere una certa porzione della scala di 

 un microscopio a micrometro oculare puntato su di essa ; il tempo impiegato 

 dal sistema per scaricarsi da un determinato potenziale ad un altro, serve 

 così a dare un'idea dell'effetto fotoelettrico della sostanza cimentata. 



Ecco i risultati di alcune misure scelte a caso fra le molte serie, ab- 

 bastanza concordanti, ottenute; noto, una volta per tutte, che i numeri posti 

 in una stessa riga sono ottenuti successivamente senza interruzione: 

 Antracene (di Kahlbaum) 



Tempo impiegato a scaricare l'elettrometro da 250 a 160 Volta: 

 23", 73", 115", 140". 



Come si vede, l'effetto fotoelettrico diminuisce man mano che l'espe- 

 rienza va continuando ; peraltro, se si tiene l'Antracene per un certo tempo al 

 buio, l'effetto si trova di nuovo aumentato: infatti dopo quattro ore che questo 

 campione di Antracene è tenuto al buio, ripetendo le esperienze nelle iden- 

 tiche condizioni, trovo : 



106", 122", 136", 138", 140"; 

 e dopo 18 ore di permanenza nell'oscurità: 



24" , 70" , 120" , 149"; 



e dopo 90 ore: 



23" , 65" , 133" , 150". 



